66 



ZnO und ZnS. Eine solche Lücke bietet sogleich das Zink- 

 oxyd dar, welches in der Natur und durch menschliches Zuthun 

 nui" in hexagonalen Krystallen gefunden bezw. gebildet ist. Bis- 

 weilen lässt sich an den Krystallgestalten deutlich der herrschende 

 Heminiorphismus in Richtung der Axe c schon äusserlich er- 

 kennen. Das Axenverhältniss ist nach den Messungen des Ver- 

 Verfassers (1. c, pag. 164) an künstlichen Krystallen von Ler- 

 bach (Harz) 



a:c=: 1 : 1,6219. 



Das Zinksulfid anderseits weist beide Gleichgewichtslagen auf. 

 In der Zinkblende erscheint es regulär in tetraedisch-hemiedri- 

 scher Ausbildung; der Würtzit stellt die hexagonale Form der 

 Substanz dar. Dass der Wüi'tzit hemimorph in Richtung der 

 Verticalaxe ausgebildet ist, konnte F(erstner^) an zierlichen 

 Krystallen unbekannten Fundortes feststellen. Seine Messungen 

 ergaben für diesen Würzit das Axenverhältniss 

 a : c = 0.8002. 



Verfasser (1. c, pag. 164) machte seiner Zeit auf die augen- 

 fällige Aehnlichkeit des Zinkits und Würtzits aufmerksam, die 

 durch Zweitheilen der Axe c des Zinkits auch im Axenverhältniss 

 heraustritt. 



Zinkoxyd, ZnO, hexagonal hemimorph, a : Y2C = 1 : 0,8109 

 Würzit. ZnS, hexagonal hemimorph, a : c := 1 : 0,8002. 



Noch etwas geringer erscheint der Unterschied dieser Längen 

 bei Annahme des Axenverhältnisses. welches sich aus den Messungen 

 von Friedel ^) an den von Sidot ^) dargestellten Würtzitkrystallen 

 ergiebt, und welches lautet 



a:c= 1 : 0,8175. 



Bei beiden Mineralien, Zinkit und Würtzit. wird basische und 

 prismatische Spaltbarkeit nach xP (1010) angegeben. 



CdO und CdS. Das dem Zink so nahe stehende Cadmium 

 verhält sich auch in seinem Oxyd und Sulfild ganz denen des 

 Zinks entsprechend. Doch ist die Kenntniss über die vier mit 

 Wahrscheinlichkeit darstellbaren Ausbildungsarten noch nicht voll- 

 ständig. Nur drei sind bislang zur Anschauung gekommen: die 

 reguläre Form des Oxydes uud die gleichfalls reguläre aber auch 

 die hexagonale des Sulfildes. Das Cadmiumoxvd wurde von 



*) H. FÖRSTNER. Ueber künstlichen Würtzit. Zeitschr. f. Krystallo- 

 graphie u. s. w. 1881, Bd. V, p. 363. 



^) C. Freedel. Sur les cristaux de sulfure de zinc obtenus par 

 M. Sidot., Compt. rend., 1866, Bd. 62, p. 1001. 



^) Sidot. Recherches sur la cristallisation de quelques sulfures 

 metalliques. Compt. rend., 1866, Bd. 62, p. 999. 



